158 H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM ET F. A. H. SCHREINEMAKERS. 



N°. 



t 



H Cl 



Fe Cl s 



433 

 440 



0° 



» 



37,27 

 34,60 



36,60 

 38,41 



434 

 435 

 444 



-40 



» 



37,92 

 34,54 

 33,56 



35,32 

 36,00 

 36,25 



436 

 437 

 443 



- 20 

 » 



» 



37,80 

 34,40 

 32,65 



34,50 

 34,84 

 35,44 



Tableau 7. 

 Phase solide: Fe 2 Cl Q .2iTO.8tf 2 0. 



i oo 



— 4.5° 



20 50 



24 50 



A 3Q 







9 e » 7 A 



A AC\ 







97 Aft 



444 



- 6 



29,40 



24,73 



442 



» 



26,48 



24,75 



443 





24,44 



24,50 



444 



» 



23,25 



24,35 



A /PC 



» 





Ct A Q / 



zl,o4 



(446) 



» 



49,73 



25,50 



447 





24,42 



28,45 



448 



» 



28,20 



27,04 



26 



- 40 



20,48 



20,54 



449 



» 



24,90 



48,94 



450 



» 



28,75 



20,3 ^ 



454 



» 



34,42 



28,53 



452 



» 



28,25 



30,25 



73 



» 



26,05 



30,50 



453 



- 45 



24,50 



45,83 



454 



» 



28,40 



34,89 



(455) 



- 20 



49,44 



42,40 



(456) 



» 



22,83 



44,63 



457 



» 



25,20 



44,60 



458 



» 



27,20 



44,34 



459 





34,08 



44,54 



460 



» 



34,43 



42,90 



461 





33,93 



34,77 



442 





30,08 



32,76 



(462) 





28,70 



32,88 





Tableau 8. 





Phase solide: Fe^Cl^HClA^O. 



(163) 



-40° 



42,04 



44,99 



(464) 





49,78 



44,02 



(465) 





20,95 



46,20 



(466) 



» 



20,25 



20,20 



(167) 





47,73 



20,70 



(168) 



» 



45,44 



49,65 



28 



- 42,5 



22,44 



46,69 



30 



- 45 



24,30 



9,65 



153 



» 



24,50 



45,83 



XTO 



t 



±1 Ul 



re CY 3 



(A ACh 



9AO 







(A 701 





A 3 39 



8 ^7 

 0,0 / 



(171) 



l 



46,90 



7,35 



(472) 





48,97 



7,46 



34 





20,56 



7,08 



173 





23,40 



7,20 



474 





24,85 



9,88 



157 





25,20 



44,60 



(175) 





25,40 



42,37 



(476) 





25,59 



43,39 



Tableau 9. 

 Courbe CL. 

 Phases solides: Fe 12 + Fe 7 . 



477 



27.4° 



0 



24,30 



478 



265 



0,26 



24,22 



5 



25 



2,33 



23,72 



8 



20 



5,60 



23,60 



44 



45 



40,75 



23,50 



43 



40 



43,80 



23,35 



23 



0 



48,05 



23,40 



479 



- 7.5 



49,22 



23,72 





Tableau 40. 







Courbe KM. 





Phases solides: Fe 7 + Fe, 



480 



30° 



0 



39 



25 



7,50 



42 



20 



44,05 



45 



45 



44,90 



46 



40 



47,80 



484 



- 7.3 



23,08 



Tableau 44. 

 Courbe GN. 

 Phases solides: 



482 

 49 

 54 

 56 

 58 

 61 

 63 

 66 

 69 

 74 

 74 



454 



55° 

 50 

 44 

 40 

 33 

 30 

 25 

 20 

 40 

 0 

 40 

 46 



Fe 5 - 

 0 



3,25 

 40,70 

 43,40 

 45,70 

 47,45 

 49,50 

 24,25 

 24,50 

 26,00 

 27,30 

 28,40 



30,24 

 29,75 

 29,20 

 28,35 

 27,75 

 27,55 



40,64 

 39,95 

 38,00 

 37,45 

 37,06 

 36,75 

 35,25 

 34,25 

 32,75 

 32,46 

 32,05 

 34,89 



